486 



Oxigeno. 



Silice 47,6 24,73 4,93 



Alumina 32,2 15,04 3,00 



Cal 15,1 4,24 \ 



Magnesia indicios. 5,10 1,01 



Potasa y sosa 5,1 0,86; 



En esla analisis se ha supueslo que estaban oxitlados todos 

 los elenientos, aunque realmento conlenia la sustancia lodavia 

 5 por 100 de cloro, que habria desaparecido sin duda si se 

 hubiera calentado hasla el pun to dc fusion. 



Notese que la proporcion entre el oxigeno de los proloxidos 

 y de la alumina es 1 : 3; esto es, que ambos elenientos pre- 

 senlan la proporcion alomica que tienen en los feldespatos. 



El misnio kaolin se trato de igual modo con una mezcla de 

 los dos cloruros de calcio y sodio, parandose en cuanto dejo de 

 absorber la sosa la sustancia; se puso granujienla, tenia 2,52 

 de densidad, rayaba mucho al vidrio, y conlenia 6 por 100 de 

 cal y masde 12 desosa. La proporcion del oxigeno de los pro- 

 toxidos con el dela alumina es algo menor que la de 1 : 3 ; pero 

 se debe nolar que si parecia que la sustancia rehusaba absorber 

 la sosa, siguio absorbiendo en otros ensayos la cal. 



Impregnado el kaolin de una disolucion de cloruro de mag- 

 nesio, al momento formo una pasta solida, y con tanta facilidad 

 se trasformo, que basto calentarlo a menos del rojo para que 

 al instanle se desprendiese acido clorhidrico, y desde el pri- 

 mer recocido rayo al vidrio la sustancia. Esta experiencia pa- 

 rece confirmar la opinion de Vicat sobre la influencia de las 

 sales magnesianas en el fraguado de los morteros en el mar, 

 cuya opinion se ve apoyada tambien por las observaciones re- 

 cientes de Kuhlmann. 



En tin, el protocloruro de hierro obra con igual presleza; 

 pero la facilidad con que se peroxida con el calor exigira, para 

 que saiga concluyente la experiencia, repelirla libre del con- 

 lacto del aire. 



Singular excepcion es que una disolucion de cloruro de po- 

 tasioen las mismascircunstancias de lemperatura no did abso- 

 lutamente resultado alguno, aunque se rcpilio muchas veces la 



